128 
mittels, welches imstande wäre, die oxydischen 
Massen vollkommen zu entfernen. Dieser Zusatz 
müßte erstens der Löslichkeit von Gasen weiter 
entgegenwirken, zweitens sich mit dem Arsen gut 
vertragen, drittens den wesentlichen Eigen- 
schaften nicht schaden, worunter besonders zu 
nennen ist, daß wegen der fortwährenden Er- 
hitzungen und Abkühlungen der Ausdehnungs- 
koeffizient der Legierung möglichst derselbe sein 
muß, als der des Kupferkastens, mit welchem die 
Rahmen fest verbunden sind, und viertens muß 
der Zusatz derart sein, daß ein Überschuß nicht 
schädlich wirkt. Schließlich muß er fünftens 
billig sein. 
Von diesen Gesichtspunkten aus wurde ge- 
funden, daß das Silizium allen genannten An- 
sprüchen entspräche. Da das reine Silizium selbst 
ziemlich teuer ist, eine siliziumreiche Eisenlegie- 
rung dagegen sehr viel billiger, so wurde diese ver- 

Fig.4. Kupfer mit 0,29/) Sauerstoff. 150 fach vergrößert. 
wendet und dabei die Zufallsentdeckung gemacht, 
daß auch Eisenzusatz in gleicher Weise vorteilhaft 
wirkt, so daß man also Ferrosilizium zusetzen 
kann. Eisen sowohl wie Silizium wirken beide 
im Kupfer als Desoxydationsmittel. Der Expan- 
sionskoeffizient wurde nicht bestimmt, aber er 
muß ziemlich denselben Wert haben, wie beim 
reinen Kupfer, da der Betrag des Zusatzes sehr 
gering ist. Die verschiedenen mechanisch-tech- 
nischen Eigenschaften waren ausgezeichnet. Ver- 
suche bei längerer Erhitzung in reduzierenden 
Gasen zeigten die Immunität der Legierung 
dieser gegenüber, und auch die mechanisch-tech- 
nischen Prüfungen bei hoher Temperatur gaben 
gute Resultate. Ein Nachteil der neuen Legie- 
rung besteht in ihrer ziemlich starken Lunker- 
bildung, und man muß noch versuchen, dieser ent- 
gegenzuwirken. 
Besonderes Interesse beanspruchen die beglei- 
tenden mikrographischen Untersuchungen, welche 
Guertler: Vom Kongreß des Institute of Metals in Gent 1913. 
i = 
G “ity 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
zeigten, daß die sämtlichen vorhandenen Zusuken 
in fester Lösung in den Kupferkristallen aufge- | 
Freies Oxyd fehlte vollkommen. 
nommen sind. 
(Vel. Fig. 6.) Nach dem Erhitzen im Wasser- 
stoffstrom zeigten sich in den sauerstoffhaltigen 

Fig. 5. Kupfer mit 0,2%), Sauerstoff und 20%/, Arsen. 
150 fach vergrößert. 
Kupfern ohne weitere Zusätze große zersetzende 
Ausfressungen zwischen den Kupferkörnern, bei 
Arsenzusatz in bescheidenerem Maße nur an ein- 

Fig. 6. Kupfer dureh Zusatz von etwas Silizium und 
Eisen von Sauerstoff befreit. 150 fach vergrößert. 
zelnen Knotenzellen, während die neuen Legie- 
rungen sich vollständig unbeeinträchtigt zeigen. 
Die neuen Legierungen haben folgende Zu- 
sammensetzungen: Arsen 0,34 bis 0,39 %, Silizium 
bis zum Maximalbetrag von 0,8%, Eisen bis zum 

> 
xe 
ry 
ros 
"aan hanes ee 
m 
ale ae pk, FORT 
—— 

